97 
stets das dem Schlackensilikat von der Sayner Hütte analoge, hexa¬ 
gonale, optisch positive normale Kalksilikat; er führte auch die 
bereits früher von den französischen Forschern angegebenen Ver¬ 
suche neuerdings aus und ist der Meinung, dass auch die daraus 
erzielten Kryställchen sehr wahrscheinlich dem hexagonalen Kalk¬ 
silikat entsprechen. Nur bei Wiederholung des Gorgeu’schen Ver¬ 
suches, Si0 2 + CaCl 2 in Rothgluth in feuchtem Luftstrom geschmolzen, 
scheint Doelter dem natürlichen W. entsprechende Kryställchen er¬ 
halten zu haben. 
Doelter kommt zu dem Schlüsse, dass aus seinen Versuchen 
hervorgehe, dass sich der natürliche Wollastonit nur auf rein hyda- 
togenem Wege oder bei niederer Temperatur und Gegenwart von 
Wasserdämpfen gebildet haben kann. 
Dass sich ein dem natürlichen W. entsprechendes Kalksilikat 
luf rein pyrogenem Wege bilden kann, geht jedoch schon aus den 
Schlackenuntersuchungen Vogt’s hervor und sicherlich haben sich 
iie Wollastonitkrystalle in den Nepheliniten auch nur auf gleiche 
Weise gebildet. 
Es war also bisher noch nicht möglich, den Wollastonit auf 
•chmelzflüssigem Magma darzustellen; in dem Sitzber. d. niederrhein. 
9es. f. Nat.- u. Heilkunde vom 12. Juni 1876 findet sich jedoch eine 
Notiz von Dr. W. Schumacher, worin er über Versuche Kalk- 
lilikat aus Gläsern zur Ausscheidung zu bringen, berichtet. Schu- 
nach e r ging hierbei von dem Grundsätze aus, dass sich geschmolzene 
Raser wie Salzlösungen verhalten, daher, mit einer Verbindung ver¬ 
letzt, dieselben lösen und nach vollkommener Sättigung wieder zur 
Ausscheidung bringen werden, eine Ansicht, die schon 1862 Bunsen 
ausgesprochen hat. Als Basis diente Herrn Dr. Schumacher ein 
tus Kalk, Soda, Kieselsäure und Borsäure erschmolzenes Glas, in 
welches abwechselnd verschiedene Mengen kieselsauren Kalkes ein¬ 
getragen; geschmolzen wurden die Proben im Steingutglattofen, 
lessen höchste Temperatur bis zur beginnenden Schmelzung des 
Irthoklases geht und welche eine sehr langsame Erkaltung zulassen, 
ich. erhielt schon damals, je concentrirter das Glas an CaSi0 3 wurde, 
esto zahlreichere krystallinische Ausscheidungen von CaSi0 3 , die 
ber weiter nicht untersucht wurden. 
Auf mein Ersuchen hat Hr. Dr. Sch. in dankenswerther 
Veise diesen Versuch neuerdings und in etwas modificirter Weise 
usgeführt und wieder schöne, allerdings nicht sehr grosse Krystall- 
usscheidungen von CaSi0 3 erhalten. 
Die Versuche wurden diesmal so ausgeführt, dass als Lösungs- 
uttel ein Glas der Zusammensetzung 
3 (Na 2 0. Si0 2 ) 
2 (CaO .B 2 0 3 ) 
ewählt wurde, in welches, in drei verschiedenen Proben, 1—3 CaSi0 3 
